positive: 304钢和不锈钢对身体都是无害的.<br>具体区别如下:<br>首先密度比重就不一样,其次防锈程度不一样.价格当然是差别很大的,<br>普通304不锈钢是一种合金,而304复合不锈钢是两或三种合金组合而成的复合材料,经常是表面是304,中间夹一层其他材料,或者是夹三层。<br>保温杯一般都是不锈钢 很普通很常见的,就像食堂里面的不锈钢餐具 ,不锈钢对人体都无害,效果都是一样的 说某种钢材对身体有益那都是扯淡 奸商骗人用的 ,不锈钢也有很多种 CR含量超过13%的都可以说是不锈钢,一般的餐具用的不锈钢都差不多 就是厚薄不一样,而且做餐具 水杯的钢必定是不锈钢 ,这是常识,什么304钢 不知道是谁杜撰出来的,<br>不管两种是不是一样 他们说的304钢也是不锈钢的一种,属于不锈钢 不是单独的一种钢,而且做餐具水杯的不锈钢也没有三六九等 大家都是一样的钢材 一样的水平,无非是一个做的厚点 一个薄点,表面处理的问题。<br>扩展资料:<br>304不锈钢是不锈钢中常见的一种材质,密度为7.93 g/cm3,业内也叫做18/8不锈钢。耐高温800℃,具有加工性能好,韧性高的特点,广泛使用于工业和家具装饰行业和食品医疗行业。<br>市场上常见的标示方法中有0Cr18Ni9,SUS304,其中0Cr18Ni9一般表示国标标准生产,304一般表示ASTM标准生产,SUS 304表示日标标准生产。<br>304 是一种通用性的不锈钢,它广泛地用于制作要求良好综合性能(耐腐蚀和成型性)的设备和机件。为了保持不锈钢所固有的耐腐蚀性,钢必须含有18%以上的铬,8%以上的镍含量。304不锈钢是按照美国ASTM标准生产出来的不锈钢的一个牌号。<br>物理性能<br>抗拉强度 σb (MPa)≥515-1035<br>条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥205<br>伸长率 δ5 (%)≥40<br>断面收缩率 ψ (%)≥?<br>硬度:≤201HBW;≤92HRB;≤210HV<br>密度(20℃,g/cm3):7.93<br>熔点(℃):1398~1454<br>比热容(0~100℃,KJ·kg-1K-1):0.50<br>热导率(W·m-1·K-1):(100℃)16.3,(500℃)21.5<br>线胀系数(10-6·K-1):(0~100℃)17.2,(0~500℃)18.4<br>
negative: 主要用于承载部件。 例: SUS 301 弹性不锈钢 SUS 304 不锈钢 10Cr18Ni9 它是一种奥氏体不锈钢 ,淬火不能强化 ,只能消除冷作硬化和获得良好的抗蚀 ,淬火冷却必须在水是进行 ,以保证得到最好的抗蚀性 ;在 900℃以下有稳定的抗氧化性。适于各种方法焊接 ;有晶间腐蚀倾向 ,零件长期在腐蚀介质、水中及蒸汽介质中工作时可能遭受晶界腐蚀破坏 ;钢淬火后冷变形塑性高 ,延伸性能良好 ,但切削加工性较差。 1Cr18Ni9 它是标准的 18-8 型奥氏体不锈钢 ,淬火后能强化 ,但此时具有良好的耐蚀性和冷塑性变形性能;因塑性和韧性很高,切削性较差;适于各种方法焊接;由于含碳量较 0Cr18ni9 高,对晶界腐蚀敏感性较焊接后需热处理 ,一般不适宜用作耐腐蚀的焊接件;在 850℃以下空气介质、以及 750℃以下航空燃料燃烧产物的气氛中肯有较稳定的抗氧化性。 Cr13Ni4Mn9 它属奥氏体不锈耐热钢 ,淬火不能强化 ,钢在淬火状态下塑性很高 ,可时行深压延及其它类型的冷冲压 ;钢的切削加工性较差 ;用点焊和滚焊焊接的效果良好 ,经过焊接后必须进行热处理 ;在大气中具有高耐蚀性 ;易产晶界腐蚀 ,故在超过450 的腐蚀介质是为宜采用 ;在 750~800℃以下的热空气中具有稳定的抗氧化性。 1Cr13 它属于铁素体 -马氏体型为锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性 ,疲劳性能及抗腐蚀性可渗氮、氰化 ;淬火及抛光后在湿性大气、蒸汽、淡水、海水、和自来水中具有足够的抗腐蚀性 ,在室温下的硝酸中有较好的安定性 ;在 750℃温度以下具有稳定的抗氧化性。退火状态下的钢的塑性较高 ,可进行深压延钢、冲压、弯曲、卷边等冷加工 ;气焊和电弧焊结果还满意;切削加工性好 ,抛光性能优良 ;钢锻造后冷并应立即进行回火处理。 2Cr13 它属于马氏体型不锈钢 ,在淬火回火后使用 ;为提高零件的耐磨性耐腐蚀性、疲劳性能及抗蚀性并可用于渗氮处理、氰化;淬火回火后钢的强度、硬度均较 1Cr13 钢高,抗腐蚀性与耐热性稍低 ;在 700℃温度以下的空气介质中仍有稳定的抗氧化性。钢的焊接性和退火状态下塑性虽比不上 1Cr13 ,但仍满意;切削加工性好 ;抛光性能优良 ;钢在锻造后应缓冷 ,并立即进行回火处理。 \uf9be资术技费N 免C. 网DA 维CD 无5.WWW 3Cr13 它属